

/ 



BEMERKUNGEN L'BER GYPS ITSD KARSTEN1T. Ijl 



Gypse durch das Brennen bei hoheren Tempcraturen vor sich gelten, habe 

 ich gesucht durch Versuche etwas genauer zu verfolgen. 



Wird reiner dichter Gyps oder sogenannter Alabaster, dcr im natiii li- 

 chen Zustande einen splittrigen Bruch und Durchscheinheit besitzt, bei einer 

 Temperatur gebrannt, welche hinreicht, ihm den Wassergehalt zu entziehen, 

 so verliert er die Durchscheinheit; er nimmt zugleich einen erdigen Bruch an, 

 and wird zerreiblich. Wird er dagegen eine langere Zeit einer starken Roth- 

 gliihhitze, die zu elwa 600° C. geschatzt werden kann, ausgesetzt, so ver- 

 schwindet das erdige Ansehen wieder, und seine Lockerheit vcrmindert sich; 

 es tritt in seinera Innern eine deulliche Anlage zur Faserbildung hervor, die 



theils verworren, theils in concentrischen Gruppen erscheint, worn it eifli sei- 

 denartiger Schimmer verkniipft ist. Der zerfallene Zustand hat sich in einen 

 unvollkommen krystallinischen verwandclt. Bei eineni Stiicke Alabaster, welches 

 zwei Stunden lang in heftiger llothgllihhilze erhalten war, wurde das speci- 

 fische Gewicht = 1,849 gefunden, also zwar geringer als das des rohen, 

 doch aber schon etwas grosser, als das eines bei geringer Hitze gebrannten 

 Gyp 



■t . It 



1\ I I : t 



ses M. L i 





Yon demselben Alabaster wurde ein Stuck einige Zeitlang einer Tempe- 

 ratur ausgesetzt, bei welcher Kupfer schmilzt, die nach Daniell nahe an 

 1100° C. betragt. Der Versuch wurde im hiesigen akademischen Laboratorium, 

 unter giitiger Mitwirkung des Herrn Hofr. Wohier angestellt. Das Stiick 

 befand sich in einem Porzellantiegel, der mil Sand umgebtn in einen Alme- 



roder gestellt worden war. Der Alabaster hatte in jener Gluth keine Schmel- 



1 " • 1 



) Gypsstiicke, die eine Zeitlang in einem silbernen Tiegel der Rothgliihhitze aus- 

 gesetzt wurden, nahmen ausserlich eine bocbgelbe Farbe an, selbst an solchen 

 Flachen, die nicht in unmittelbarer Beriihrung mit dem Tiegel waren. Gyps- 

 pulver wurde so weit als es den Tiegel beriihrte, ebenfalls gelb, und erhielt 

 auf der oberen Flache einen ahnlich gefarbten Rand. Diese aufFallende Er- 



• ■ ■ 



scheinung zeigte sich bei verschiedenen Abanderungeu von Gyps, aber nie, wenn 

 sie in Gefassen von auderer Art. z. B. in einem Platintiegel, gegliihet wurden. 

 Die gelbe Farbe erhielt sich eine Zeitlang; spater anderte sie sich in ein braun- 

 liches Grau urn. Da jene Farbung nur gleichsam in einem Haucbe besteht, so 

 ist es bis jetzt nicht gelungen, ihre Natur zu entrathseln. 



